2000D0147 — NL — 03.09.2003 — 001.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
►B BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 8 februari 2000
ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde
producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 133)
(Voor de EER relevante tekst)
(2000/147/EG)
(PB L 50 van 23.2.2000, blz. 14)
Gewijzigd bij:
Publicatieblad
nr. blz. datum
►M1Beschikking 2003/632/EG van de Commissie van 26 augustus 2003 L 220 5 3.9.2003
▼B
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 8 februari 2000
ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de inde-
ling van voor de bouw bestemde producten in klassen van
materiaalgedrag bij brand betreft
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 133)
(Voor de EER relevante tekst)
(2000/147/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrech-telijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemdeproducten (
1), gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG (2), en met name op
de artikelen 3, 6 en 20,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)In artikel 3, leden 2 en 3, van Richtlijn 89/106/EEG is bepaald
dat, teneinde rekening te houden met verschillende, mogelijker-
wijs op nationaal, regionaal of lokaal vlak bestaandebeschermingsniveaus voor bouwwerken voor ieder fundamenteelvoorschrift klassen in de basisdocumenten kunnen worden vast-gesteld. Deze documenten zijn in de vorm van een „Mededelingvan de Commissie betreffende de basisdocumenten van de Richt-
lijn 89/106/EEG van de Raad (
3)” gepubliceerd.
(2)In punt 4.2.1 van basisdocument nr. 2 wordt de noodzaak voor
verschillende niveaus van het fundamentele voorschrift gerecht-vaardigd op grond van het type, het gebruik en de plaats van debouwwerken, de indeling ervan en de beschikbaarheid van nood-voorzieningen.
(3)In punt 2.2 van basisdocument nr. 2 wordt in verband met denaleving van het fundamentele voorschrift „brandveiligheid”een aantal onderling samenhangende maatregelen opgesomd, dietezamen bijdragen tot de vaststelling van een brandveiligheids-trategie, welke in de lidstaten op verschillende wijze kanworden uitgewerkt.
(4)In punt 4.2.3.3 van basisdocument nr. 2 wordt een van deze inde lidstaten bestaande maatregelen genoemd, welke erin bestaathet ontstaan en de verspreiding van brand en rook te beperkenbinnen de ruimte waar de brand is ontstaan (of op een bepaaldeplaats), door de bijdrage van bouwproducten aan de volledigeontwikkeling van een brand geringer te maken.
(5)De vaststelling van klassen van het fundamentele voorschrift isgedeeltelijk afhankelijk van het niveau van een dergelijke beper-king.
(6)Het beperkingsniveau kan slechts worden uitgedrukt als eenbepaald materiaalgedrag bij brand van de producten in de uitein-delijke toepassing ervan.
(7)In punt 4.3.1.1 van basisdocument nr. 2 wordt aangegeven datom het materiaalgedrag van een product bij brand te kunnenbeoordelen, een geharmoniseerde methode zal worden uitge-werkt waarbij gebruik kan worden gemaakt van proeven opware grootte of op schaal die aan de relevante scenario's vaneen werkelijke brand zijn gecorreleerd.2000D0147 — NL — 03.09.2003 — 001.001 — 2
(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12.
(2) PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1.
(3) PB C 62 van 28.2.1994, blz. 1.
▼B
(8)De geharmoniseerde methode is gelegen in een klassenindeling
die niet in het basisdocument is opgenomen.
(9)In de daartoe vastgestelde klassenindeling wordt naar een aantal
testmethoden verwezen die de Europese normalisatie-instellingenreeds bekend zijn.
(10)In Beschikking 94/611/EG van de Commissie van 9 september1994 ter uitvoering van artikel 20 van Richtlijn 89/106/EEGinzake voor de bouw bestemde producten (
1) waarin de klassen-
indeling is beschreven, waren geen drempelwaarden voor de
klassen B, C en D opgenomen omdat destijds de „Single
Burning Item”-test nog ontoereikend was uitgewerkt.
(11)De relevante gegevens zijn inmiddels beschikbaar en Beschik-king 94/611/EG kan bijgevolg door een nieuwe beschikking
worden vervangen waarin de drempelwaarden voor de klassen
zijn opgenomen en tevens enkele aanpassingen aan de technischevooruitgang. Alternatieve testprocedures zullen in een toekom-stige Europese norm of in een beschikking van de Commissievolledig worden beschreven op basis van een overeenkomst
tussen de Commissie en de lidstaten in overleg met CEN/
CENELEC en EOTA.
(12)De maatregelen waarin deze beschikking voorziet, zijn in over-eenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de
bouw,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
Artikel 1
1. Wanneer de uiteindelijke toepassing die een bouwproduct heeft
gekregen, tot het ontstaan en de verspreiding van brand en rook in de
ruimte waar de brand is ontstaan (of in een andere bepaalde ruimte)bijdraagt, moet het product aan de hand van het materiaalgedrag bijbrand worden ingedeeld, waarbij van de in de tabellen 1 en 2 van debij lage opgenomen indeling gebruik moet worden gemaakt.
2. Producten worden in relatie tot de uiteindelijke toepassing ervan
beoordeeld.
Indien de indeling op basis van de gestandaardiseerde tests en criteria
van de tabellen 1 en 2 niet juist is, kunnen in de context van een proce-dure welke in alternatieve tests voorziet, één of meerreferentiescenario's (representatieve teksten op een schaal volgens over-eengekomen risicoscenario's) worden opgesteld.
Artikel 2
Beschikking 94/611/EG wordt ingetrokken.Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking worden gelezen als
verwijzingen naar de onderhavige beschikking.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.2000D0147 — NL — 03.09.2003 — 001.001 — 3
(1) PB L 241 van 16.9.1994, blz. 25.
▼B
BIJLAGE
Symbolen (1)
∆T temperatuurstijging
∆m massaverlies
tfduur van de ontvlamming
PCS bruto calorische waarde
FIGRA brandvoortplantingssnelheid
THR600stotale warmteafgifte
LFS laterale vlamuitbreidingSMOGRA rookontwikkelingssnelheid
TSP
600stotale rookproductie
Fs vlamuitbreiding
Definities
„Materiaal”: een enkelvoudige basisstof of een gelijkmatig verdeeld (homogeen)
mengsel van stoffen, bijvoorbeeld metaal, steen, hout, beton, minerale wol met
een gelijkmatig verdeeld bindmiddel, polymeren.
„Homogeen product”: een product bestaande uit één enkel materiaal met een
gelijke dichtheid en samenstelling van het gehele product.
„Niet-homogeen product”: een product dat niet aan de omschrijving van een
homogeen product voldoet. Het is een product dat is samengesteld uit één of
meer wezenlijke en/of niet-wezenlijke onderdelen.
„Wezenlijk onderdeel”: een materiaal dat een belangrijk deel van een niet-
homogeen product uitmaakt. Een laag met een massa per oppervlakte-eenheid
≥1,0 kg/m2of een dikte ≥1,0 mm wordt als wezenlijk onderdeel beschouwd.
„Niet-wezenlijk onderdeel” een materiaal dat geen belangrijk deel van een niet-
homogeen product uitmaakt. Een laag met een massa per oppervlakte-
eenheid < 1,0 kg/m2en een dikte < 1,0 mm wordt als niet-wezenlijk onderdeel
beschouwd.
Twee of meer niet-wezenlijke lagen die aan elkaar grenzen (d.w.z. zonder één
of meer wezenlijke onderdelen tussen de lagen) worden als één niet-wezenlijk
onderdeel beschouwd en moeten daarom samen voldoen aan de eisen voor een
laag die een niet-wezenlijk onderdeel is.
Voor niet-wezenlijke onderdelen geldt het volgende onderscheid tussen inwen-
dige niet-wezenlijke onderdelen en uitwendige niet-wezenlijke onderdelen:
„Inwendig niet-wezenlijk onderdeel”: een niet-wezenlijk onderdeel dat aan beide
zijden wordt afgedekt door ten minste één wezenlijk onderdeel.
„Uitwendig niet-wezenlijk onderdeel”: een niet-wezenlijk onderdeel dat aan één
zijde niet wordt afgedekt door een wezenlijk onderdeel.2000D0147 — NL — 03.09.2003 — 001.001 — 4
(1) De kenmerken zijn vermeld bij de toepasselijke testmethode.
▼B
TABEL 1
KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VAN BOUWPRODUCTEN MET UITZON-
DERING VAN VLOEREN(*)
Klasse Testmethode(s) IndelingscriteriaVerplichte aanvullende
verklaring
A1 EN ISO 1182(1)
;en∆T≤30 ºC; en
∆m≤50 %; en
tf= 0 (d.w.z. ontvlamming niet in
stand gehouden)—
EN ISO 1716 PCS ≤2,0 MJ.kg-1(1); en
PCS≤2,0 MJ.kg-1(2) (2a); en
PCS≤1,4 MJ.m-2(3); en
PCS≤2,0 MJ.kg-1(4)—
A2 EN ISO 1182(1);
of∆T≤50 ºC; en
∆m≤50 %; en
tf≤20 s—
EN ISO 1716;
enPCS≤3,0 MJ.kg-1(1); en
PCS≤4,0 MJ.m-2(2); en
PCS≤4,0 MJ.m-2(3); en
PCS≤3,0 MJ.kg-1(4)—
EN 13823 (SBI) FIGRA ≤120 W.s-1;e n
LFS < rand van het proefstuk; enTHR
600s≤7,5 MJRookproducties (5), en
Brandende druppels/
deeltjes (6)
B EN 13823 (SBI);
enFIGRA≤120 W.s-1;e n
LFS < rand van het proefstuk; enTHR
600s≤7,5 MJRookproducties (5), en
Brandende druppels/
deeltjes (6)
EN ISO 11925-2(8):
Blootstelling = 30 sFs≤150 mm binnen 60 s
C EN 13823 (SBI)
;enFIGRA≤250 W.s-1;e n
LFS < rand van het proefstuk; en
THR600s≤15 MJRookproducties (5), en
Brandende druppels/
deeltjes (6)
EN ISO 11925-2(8):
Blootstelling = 30 sFs≤150 mm binnen 60 s
D EN 13823 (SBI)
;enFIGRA≤750 W.s-1Rookproducties (5), en
Brandende druppels/
deeltjes (6)
EN ISO 11925-2(8):
Blootstelling = 30 sFs≤150 mm binnen 60 s
E EN ISO 11925-2(8):
Blootstelling = 15 sFs≤150 mm binnen 20 s Brandende druppels/
deeltjes (7)
F Geen prestatie bepaald
(*) De behandeling van sommige productfamilies, bijvoorbeeld lineaire producten (buizen, kabels, enz.), wordt nog
bestudeerd en kan aanpassing van deze beschikking nodig maken.
(1) Voor homogene producten en wezenlijke onderdelen van niet-homogene producten.
(2) Voor elk uitwendig niet-wezenlijk onderdeel van niet-homogene producten.
(2a) Als alternatief, alle externe niet-wezenlijke onderdelen met een PCS ≤2,0 MJ.m-2, mits het product aan de
volgende criteria van EN 13823 (SBI) beantwoordt: FIGRA ≤20 W.s-1; en LFS < rand van het proefstuk en
THR600s≤4,0 MJ; en s1; en d0.
(3) Voor elk inwendig niet-wezenlijk onderdeel van niet-homogene producten.
(4) Voor het gehele product.
(5) s1 = SMOGRA ≤30m2.s-2en THR600s≤50m2; s2 = SMOGRA ≤180m2.s-2en TSP600s≤200m2; s3 = niet s1
of s2.2000D0147 — NL — 03.09.2003 — 001.001 — 5
▼B
(6) d0 = geen brandende druppels/deeltjes in EN 13823 (SBI) binnen 600s; d1 = geen brandende druppels/deeltjes
langer dan 10 s in EN 13823 (SBI) binnen 600 s; d2 = niet d0 of d1; ontbranding van het papier in EN ISO
11925-2 leidt tot indeling in d2.
(7) Voldoet = geen ontbranding van het papier; voldoet niet = ontbranding van het papier (indeling d2).
(8) Bij oppervlakteblootstelling aan vlam en, indien relevant voor de uiteindelijke toepassing van het product,
blootstelling van de rand aan de vlam.
TABEL 2
KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VAN BOUWPRODUCTEN VOOR
VLOEREN
Klasse Testmethode(s) IndelingscriteriaVerplichte aanvullende
verklaring
A1FLEN ISO 1182(1)
;en∆T≤30 ºC; en
∆m≤50 %; en
tf= 0 (d.w.z. ontvlamming niet in
stand gehouden)—
EN ISO 1716 PCS ≤2,0 MJ.kg-1(1); en
PCS≤2,0 MJ.kg-1(2); en
PCS≤1,4 MJ.m-2(3); en
PCS≤2,0 MJ.kg-1(4)—
A2FLEN ISO 1182(1);
of∆T≤50 ºC; en
∆m≤50 %; en
tf≤20 s—
EN ISO 1716;
enPCS≤3,0 MJ.kg-1(1); en
PCS≤4,0 MJ.m-2(2); en
PCS≤4,0 MJ.m-2(3); en
PCS≤3,0 MJ.kg-1(4)—
EN ISO 9239-1 (5) Kritieke flux (6)≥8,0 kW.m-2Rookproductie (7)
BFLEN ISO 9239-1 (5)
enKritieke flux (6)≥8,0 kW.m-2Rookproductie (7)
EN ISO 11925-
2(8)Blootstelling=15sFs≤150 mm binnen 20 s
CFLEN ISO 9239-1 (5)
enKritieke flux (6)≥4,5 kW.m-2Rookproductie (7)
EN ISO 11925-
2(8)Blootstelling=30sFs≤150 mm binnen 20 s
DFLEN ISO 9239-1 (5)
enKritieke flux (6)≥3,0 kW.m-2Rookproductie (7)
EN ISO 11925-
2(8)Blootstelling=15sFs≤150 mm binnen 20 s
EFLEN ISO 11925-
2(8)Blootstelling=15sFs≤150 mm binnen 20 s
FFLGeen prestatie bepaald
(1) Voor homogene producten en wezenlijke onderdelen van niet-homogene producten.
(2) Voor elk uitwendig niet-wezenlijk onderdeel van niet-homogene producten.
(3) Voor elk inwending niet-wezenlijk onderdeel van niet-homogene producten.
(4) Voor het gehele product.
(5) Testduur = 30 minuten.
(6) Kritieke flux is gedefinieerd als de laagste van de volgende twee waarden: de stralingsflux waarbij de vlam
uitdooft of de stralingsflux na een testperiode van 30 minuten (d.w.z. de flux die correspondeert met de grootstevlamuitbreiding).
(
7) s1 = rook ≤750 %.min; s2 = niet s1.2000D0147 — NL — 03.09.2003 — 001.001 — 6
▼B
(8) Bij oppervlakteblootstelling aan vlammen en, indien relevant voor de uiteindelijke toepassing van het product,
blootstelling van de rand aan de vlam.
TABEL 3
KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VAN LINEAIRE WARMTE-ISOLATIEPRO-
DUCTEN VOOR BUIZEN
Klasse Testmethode(s) IndelingscriteriaVerplichte aanvullende
verklaring
A1LEN ISO 1182(1);
en∆T≤30 ºC; en
∆m≤50 %; en
tf= 0 (d.w.z. ontvlamming houdt
niet stand)—
EN ISO 1716 PCS ≤2,0 MJ.kg-1(1); en
PCS≤2,0 MJ.kg-1(2); en
PCS≤1,4 MJ.m-2(3); en
PCS≤2,0 MJ.kg-1(4)—
A2LEN ISO 1182(1);
of∆T≤50 ºC; en
∆m≤50 %; en tf≤20 s—
EN ISO 1716;
enPCS≤3,0 MJ.kg-1(1); en
PCS≤4,0 MJ.m-2(2); en
PCS≤4,0 MJ.m-2(3); en
PCS≤3,0 MJ.kg-1(4)—
EN 13823 (SBI) FIGRA ≤270 W.s-1;e n
LFS < rand van het proefstuk; en
THR600s≤7,5 MJRookproducties (5); en
brandende druppels/
deeltjes (6)
BLEN 13823 (SBI);
enFIGRA≤270 W.s-1;e n
LFS < rand van het proefstuk; en
THR600s≤7,5 MJRookproducties (5); en
brandende druppels/
deeltjes (6)
EN ISO 11925-2(8):
Blootstelling = 30 sFs≤150 mm binnen 60 s
CLEN 13823 (SBI);
enFIGRA≤460 W.s-1;e n
LFS < rand van het proefstuk; en
THR600s≤15 MJRookproducties (5); en
brandende druppels/
deeltjes (6)
EN ISO 11925-2(8):
Blootstelling = 30 sFs≤150 mm binnen 60 s
DLEN 13823 (SBI);
enFIGRA≤2100 W.s-1
THR600s≤100 MJRookproducties (5); en
brandende druppels/
deeltjes (6)
EN ISO 11925-2(8):
Blootstelling = 30 sFs≤150 mm binnen 60 s
ELEN ISO 11925-2(8):
Blootstelling = 15 sFs≤150 mm binnen 20 s Brandende druppels/
deeltjes (7)
FLGeen prestatie bepaald
(1) Voor homogene producten en wezenlijke onderdelen van niet-homogene producten.
(2) Voor elk uitwendig niet-wezenlijk onderdeel van niet-homogene producten.
(3) Voor elk inwendig niet-wezenlijk onderdeel van niet-homogene producten.
(4) Voor het gehele product.2000D0147 — NL — 03.09.2003 — 001.001 — 7
▼M1
▼M1
(5) s1 = SMOGRA ≤105 m2.s-2en TSP600s≤250 m2; s2 = SMOGRA ≤580 m2.s-2en TSP600s≤1600 m2; s3 = niet
s1 of s2.
(6) d0 = geen brandende druppels/deeltjes in EN 13823 (SBI) binnen 600s; d1 = geen brandende druppels/deeltjes
langer dan 10 s in EN 13823 (SBI) binnen 600 s; d2 = niet d0 of d1; ontbranding van het papier in EN ISO11925-2 leidt tot indeling in d2.
(
7) Voldoet = geen ontbranding van het papier; voldoet niet = ontbranding van het papier (indeling d2).
(8) Bij oppervlakteblootstelling aan de vlam en, indien relevant voor de uiteindelijke toepassing van het product,
blootstelling van de rand aan de vlam.2000D0147 — NL — 03.09.2003 — 001.001 — 8